DU PLATRE 



64$ 



(encore un terme impropre, car il n"y a 

 pas de four tel que nous le comprenons) et le 

 moulin à jilntre. 



1, 'ancien foxir culée est toujours le plus em- 

 ployé ; entre deux murs m et m' et contre le 

 mur m" (fig. 95) de fond d'un hangar A, dont 

 la toiture l est à claire voie ou pourvue de 

 lanterneaux, on élève, à chaque cuisson, des 

 piliers ou culées a de 0.50 d'épaisseur, avec 

 de gros moellons de gypse, qu'on raccorde 

 par des voûtes ogivales u en ayant soin de 

 ménager de grands interstices entre les 

 pierres; les voûtes ou foyers ont 0"°. 40 à O". 50 



de largeur dans œmTe, O^.CO à O^.SO de 

 hauteur, 1 mètres à 2"". 50 de longueur; au- 

 dessus, sur une hauteur de 3 mètres à .'{".oO, 

 on place des blocs A, les plus gros à la partie 

 inférieure, la plus rapprochée de la source 

 de chaleur, pour terminer par les menus 

 morceaux. I^e montage du tas et l'arrange- 

 ment des matériaux, d'où dépendent la bonne 

 marche de l'opération, est ce qu'on appelle 

 le trdvfign qui est fait généralement à la tâche 

 par des ouvriers spéciaux. 



Le four doit être abrité des pluies et 

 orienté de façon à ne pas être exposé aux 



Fig. 97. — Moulin broyeur à inanâgo direcf. 



A, Mti en bois formant < otire supportant In moulo «Inrninnte; BC. trf-niie et meulo cournnto solidaire 



do la flôcho D; a, chaîne d'att(»laec ; V, volant de réglage. 



coups de vents de la localité ; on cuit jusqu'à 

 100 et 150 mètres cubes de pierres par opé- 

 ration, et dans les exploitations industrielles 

 pendant qu'une masse li flig. 95: est en cuis- 

 son, les ouvriers en montent une autre dans 

 le compartiment voisin m'. 



(iénéralement on cuit avec des fagots ou des 

 bourrées de chêne, de bouleau, de châtaignier 

 et de charme ; le fou est conduit pendant 10 à 

 12 heures jusqu'à ce que les pierres du haut 

 commencent à être à point; à ce moment 

 on bouche l'ouverture des voûtes v et on re- 

 couvre la partie supérieure de la masse d'une 

 couche c deO^.lO à 0'°.15 d'épaisseur de pous- 

 sières et de débris provenant des cassages. 



des tamisages et du balayage de l'atelier; on 

 laisse la masse se refroidir bien lentement 

 pendant (Ipux jours à deux jours et demi. 



Malgré tous les soins la cuisson n'est jamais 

 uniforme ; il y a des hixcinis près du foyer et 

 des incitils dans la partie supérieure de la 

 masse, mais, comme nous le verrons plus 

 loin, le mélange intime de ces portions cons- 

 titue un excellent plâtre, ce qui explique les 

 mauvais r(''sultals obtenus avec des systèmes 

 réputés perfectionnés (1,, ayant pour objectif 



(11 II ne rentre pas dan.s noire propraiiimc de 

 pnrler de ers fours, qui sont prcsipje luus abandonnés 

 par la pratliiue ; citons seulement les fours rontinus 

 de llanidohr (cornues verticales en fonteX de liane- 



